und das Verhältnis von Anhydrit zu Cölestin und Baryt. 21 



schon daraus hervor, daß die benachbarten Analysen (6, 7, 

 8, 9. 18, 19) vereinzelte Fälle darstellen. Zweifellos ist das 

 seltene Vorkommen der Mischkristalle mit einem Gehalt 

 von 10 — 90 ° Bariumsulfat , für die man die Bezeichnung 

 Barytocölestin vorbehalten sollte, bedingt durch die starken 

 Löslichkeitsunterschiede der beiden Komponenten. Gegenüber 

 reinem Wasser verhält sich bei 18° die Löslichkeit des Baryts 

 zu der des Cölestins wie 1 : 50. Es liegt auf der Hand, daß 

 bei Änderung der Temperatur und der Konzentration der 

 stets vorhandenen anderen Lösungsgenossen nur selten Be- 

 dingungen erreicht werden können, unter denen die Baryto- 

 cölestine mit ihren Lösungen im. Gleichgewicht sind. Außer- 

 dem ist aus dem gleichen Grunde ein erst einmal gebildeter 

 Barytocölestin anderen Lösungen gegenüber ein sehr instabiles 

 Gebilde. Daraus erklärt sich die Tatsache, daß bei zerfressen 

 aussehenden Barytocölestinen diese Erscheinung um so weiter 

 vorgeschritten ist, je ärmer sie an Strontium sind. 



Schließlich werden in der Literatur noch eine Reihe 

 ternärer Mischkristalle genannt; auch sie liegen innerhalb 

 der gefundenen Mischfähigkeitsgrenzen. Doch gruppieren sie 

 sich nur in der Nähe des Cölestins oder des Baryts. Das 

 Fehlen höherprozentiger ternärer Mischkristalle ist dem 

 gleichen Umstände zuzuschreiben wie beim Barytocölestin. 



Zusammenfassung. 



1. Es wird ein kurzer Überblick gegeben über die bis- 

 herigen Untersuchungen, die sich mit dem Barytocölestin und 

 dem Verhältnis des Anhydrits zum Cölestin und Baryt be- 

 schäftigen. 



2. Die Methodik der Untersuchungen wird beschrieben. 



3. Das Verhalten der reinen Sulfate wird zusammen- 

 gestellt. 



4. Das Zustandsdiagramm Strontiumsulfat — Bariumsulfat 

 wird auf Grund der thermischen x\nalyse aufgestellt. Die 

 gefundenen Ergebnisse — vollkommene Mischfälligkeit sowohl 

 in der a- als auch in der ^-Modifikation — werden durch 

 optische Untersuchung der Dünnschliffe und durch Bestimmung 

 der Dichten der Mischkristalle bestätigt. Die Dichten ver- 

 halten sich additiv. Das Vorhandensein einer Verbindung 



